SÉANCE DU 21 AVRIL I9l3. 1287 



CHIMIE PHYSIQUE. — Sur la limite élastique des a/liages. Note ( ' ) 

 de M. A. Portkvin, présentée par M. H. Le Chatelier. 



Parmi les diverses conventions faites dans le but d'essayer de définir 

 expérimentalement une limite élastique dans les métaux et alliages, une 

 seule conduit à une méthode permettant de s'apercevoir si cette limite 

 élastique a été dépassée ou non en un point de la surface d'une éprouvette 

 soumise à un effort; les autres, notamment celles basées sur l'examen des 

 courbes déformation-cliarge, s'adressent à l'ensemble du métal qu'on sup- 

 pose implicitement homogène et isotrope. Cette méthode est celle qui 

 découle des travaux sur les déformations microscopiques des métaux, 

 notamment ceux d'Ewing et Rosenhain, Miigge, Osmond, etc.; elle est 

 basée sur l'apparition, sur la surface préalablement polie de l'échantillon, des 

 slip-bands dans les grains dès que la limite élastique se trouve dépassée. 



Nous avons répété, avec des alliages variés, les expériences exécutées par 

 les divers auteurs cités sur des métaux purs. 



Pour simplifier, nous ne considérerons que des alliages ayant conservé, à 

 la température ordinaire, leur structure cristalline de solidification, c'est- 

 à-dire n'ayant subi, postérieurement à la solidification, ni déformation 

 intentionnelle, ni recristallisation secondaire. La déformation a toujours 

 été opérée par compression d'éprouvetles pyramidales (méthode Fremont), 

 de façon à pouvoir observer des surfaces dans lesquelles l'effort unitaire 

 subi par l'ensemhle varie régulièrement. 



i° Alliages formés a" une seule, solution solide chimiquement homogène. — 

 Ces alliages sont composés de grains cristallins homogènes comme les 

 métaux purs ( 2 ). 



Dans une section donnée normale à l'effort, les slip-bands commencent 

 à apparaître dans certains grains, puis le nombre des grains présentant ces 

 lignes augmente jusqu'à s'étendre à tous les grains. Si l'on opère sur des 

 éprouvettes pyramidales de façon à faire varier régulièrement l'effort rap- 

 porté à l'unité de surface dans des sections normales à la direction de l'effort, 

 on peut déterminer une limite maximum et une limite minimum d'élasti- 

 cité en cherchant les sections dans lesquelles on a les premiers grains 

 déformés et tous les grains déformés. 



( l ) Présentée dans la séance du i4 avril 191a. 



(') Portevin, Comptes rendus, t. 156, 1913, p. 320. 



